特別講演
サーボプレスの特徴とその利用技術
サーボプレスの特徴とその利用技術

写真位置
削除しないでください

石川*
石川孝司
孝司

T. Ishikawa
１．まえがきの成形品で，従来の機械プレスではワレが生じるが，図中 サーボプレスは， 年代に日本発の技術として登場のスライドモーションでプレスすることでワレのない良し，サーボモータにより直接ラムを駆動するためスライド品を得ることができる．予備成形で頭部を張出し成形し，モーションが自由に設定できることから，&1& 化された機その後の深絞り加工で胴体部を成形，下死点近傍で逐次成械プレスとして期待が広がっている．図  はスライドモー形による頭部の段差形状を成形している．

ションの例で，パルスモーション，プログラムモーション，振り子モーション，コイニングモーションなど従来の機械プレスでは実現できないモーション設定が可能である．また，その制御性の良さからダイクッション，背圧付加装置などの外部装置との同期も容易である．そのため各方面で導入が進みその効果についての報告も増加している   ．
サーボプレス利用の効果は， 成形限界・成形性向上，
 高精度化， 工程削減， 荷重低減， 金型寿命向上，
 材料流動制御， 割れ・欠陥回避， 緩和現象の利用，
 熱間加工におけるプロセス制御， 騒音，振動削減，
 外部装置との同期などが考えられる．ここではこれら
サーボプレスの利用技術について紹介する．


図  ステンレス鋼板の異形形状深絞り
（アイダエンジニアリング（株））

３．スプリングバック抑制高張力鋼板は高降伏応力のためスプリングバックが大きくその抑制が技術課題となっている．図  に示すハット
曲げチャネル部品の成形では，最初の曲げ絞りのみでは形状凍結できないので（写真右），その後の  回のリストラ
図  スライドモーションの例 （（株）アマダ）

イク加工によりスプリングバックを抑制している．サーボプレスならではのスライドの動きを適用している．

２．成形性向上

４．高精度化 成形性の悪い高張力鋼板やステンレス鋼板，アルミニウ

 一般のメカニカルプレスによる冷間鍛造では，加工発熱ム合金板のプレス成形に成功した例がいくつか報告されや環境温度の影響で生産時間とともにダイハイトが変動ている．686 ステンレス鋼板ではプレス速度が遅いほして寸法精度が確保できず，途中でプレスを停止してアジど，また，逆にアルミニウム合金板では成形性が向上するャスト調整の段取りが必要となる．サーボプレスの下死点を監視して自動的に補正する機能を使用することで，長時ことが報告されている ．図  は 686/ ステンレス鋼板* 中部大学

機械工学科教授（名古屋大学名誉教授）- 10 -

図  内スプラインギアの工具形状

図  高張力鋼板のハット型絞り曲げ部品
（アイダエンジニアリグ（株））
間安定した精度を確保して高精度な製品を製造することが可能である．図  の部品例では，ピン高さのバラツキを

図  設定したスライドモーション減少でき，段取替時間の削減と高精度化の両立に貢献している  ．

図  内径（小径）の高さ方向分布
図  押出しピンの高精度化 （（株）坂口製作所）

 冷間型鍛造製品の精度は，加工中の金型の弾性変形，材料の弾塑性変形，塑性発熱の冷却時の熱収縮などが影響する．著者らは後方押出しカップ成形で，製品の内外径の高さ方向分布精度に振動モーション（パルスモーション）が有効であることを報告している  ．さらに，内スプライン鍛造における内径と歯すじ誤差に及ぼすスライドモーシ
ョンの影響を調査している  ．図  に評価対象とした後方押出し鍛造内スプライン成形品とパンチ形状を示す．供試

図  歯すじ誤差

材はアルミニウム $，低炭素鋼 6& であり，それぞれ固体潤滑であるアルボンデ処理，ボンデ処理を施した．

すじ誤差もパルスモーションで小さく，熱変形の精度に及スライドモーションは機械プレス本来の動きであるクラぼす影響が大きいことが解析結果から説明されている．

ンクモーション（VSP），パルスモーション，パルスモーションとプロセスタイムが同じ下死点静止（V）とし５．荷重低減

た（図 ）．図  は内径（小径）の高さ方向分布であり，

 前野ら  は，振動モーションによる再潤滑について報

パルスモーションが他と比較して均一であり，アルミニウ告している．図  に示すように，すえ込み加工時にスライム合金の鍛造でその効果が大きいことがわかる．図  の歯ドを振動させることで除荷時に工具と材料間に隙間がで- 11 -

き，そこに自動的に潤滑剤が導入されることで潤滑剤切れる．第２段階では，上パンチと下パンチが後退しそこに空を防ぎながら加工が進行するため加工荷重が低減する．こ

隙を作ることで分流を生じさせ上下スリーブのみによるれを自動再潤滑と呼び，焼付き，金型破損の防止，寸法精歯形部の据込み時の材料充填を容易にしている．同様なプ度，平坦性，表面性状の向上が実現できる．

ロセスでヘリカルギアの鍛造も試みられている．


図  自動再潤滑のメカニズム図  分流鍛造法を利用したギアの冷間鍛造
（（株）ヤマナカゴーキン）
７．割れ・欠陥回避 有馬ら  は，従来の鍛造工程では割れが発生した部品をサーボプレスとサーボダイクッションを用いて１工程で加工した（図 ）．ここではサーボプレスのスライドの図  加工油を用いた鍛造事例 （（株）アマダ）

加工速度を加工中に可変し，サーボダイクッションの動作モーションと連動させてサーボダイクッション圧を用い

 坂口ら  は，冷間鍛造のボンデフリー化の試みとして，サーボプレスによるパルス鍛造により摩擦抵抗を低減して静水圧を付与して押出し軸とフランジ部のつなぎに発生する割れを防ぎながら材料流動を制御した．従来の多工程で生じる大きな加工硬化のための中間焼鈍やボンデ処て内スプライン加工を行った．スプラインパンチへの凝着理を省き，多工程の加圧によるプレスの大型化を抑えるとを抑えるため放電加工ではなく旋削加工とプロファイルグラインダーによる研削を行い表面粗さは μP に仕共に金型費の大幅な削減につながった．

上げた．表面処理として微粒子ピーニング処理後に )83&コーティングした．加工油は硫黄系潤滑油を使用しパルスモーションによりスライドを上下運動させることで界面に潤滑油が滞留し凝着が抑制され図  のような鍛造品の製造を可能にした．


６．材料流動制御
 ギヤを据込み形式で鍛造する場合には，刃先部分に材料充填なされないままで密閉状態に近づくため荷重が急増し金型が破損する．複動のサーボプレスにより分流法を用

図  背圧を利用したハブの鍛造 （上板塑性（株））いてその欠肉部を充填させる方法が試みられている  ．
金ら  のサーボプレスは上パンチ（メインスライド）と上スリーブ（上ダイクッション），下パンチ（メインダイク８．金型寿命向上ッション）と下スリーブ（サブダイクッション）の４軸が 図  の部品を従来はナックルリンクプレスで鍛造してそれぞれ独立に動くプレスである．図  に示すように第いたが，パンチやダイの磨耗がひどく 〜 ショ

１段階は上下のパンチとスリーブによる据込み加工であットでメンテナンスが必要であった．サーボプレスにより- 12 -成形時の速度を大幅に下げることで工具磨耗を低減でき，
 ショットまで金型の寿命を向上できた



抗が大きく金型の早期破損が発生していた．これをサーボプレスとサーボノックアウトを使用して１工程（図  E ）．



で絞りと押出しを実現した  ．上型パンチが素材上端に

接触する時点から下死点の間のみ低速にするモーションにすることで加工発熱による温度上昇を抑え，上下端部の外径バラツキが  以下に減少した．さらにプレス工程の短縮により，プレス台数の削減とサイクルタイムの短縮が達成されコストダウンにつながった．

．外部装置との同期・連動
 サーボプレスはスライドモーションを自由に設定できると同時に外部装置との同期が容易である．アームロボッ
図  鍛造品 （（株）坂口製作所）

トとの同期逐次鍛造を試みた  ．逐次鍛造は，高価な金型

９．工程削減 図  のような長物部品は従来，押出し軸中間部の精度を確保するため，ヘッダープレスで端面調整と上面の押出し加工を行った後，冷間鍛造プレスで下面の押出しをするという３工程で成形（図  D ）していた．工程数が多い分だけ金型費や金型メンテナンス費が必要となる．さらに対象製品形状では，製品をノックアウトするときの摩擦抵を省略できるとともに従来の手法では不可能な成形を可能とするフレキシブルな加工技術として注目されている．
サーボプレスと多軸ロボットを連動させた逐次鍛造システムを開発し，材料歩留まりの悪いコネクティングロッドの荒地成形に適用した．)(0 解析を用いて材料の圧縮位置，圧縮量を変化させながら，最終形状から最適な加工プロセ
スを逆算し，その成形経路を元に全自動成形を図った．シ
ステム概念図を図  に示す．パソコン上でロボットプログラムを作成した後，それをロボットコントローラへ移し，ロボットとプレスを連動させ鍛造を行った．図  は鍛造

図  サーボプレスとロボットによる逐次鍛造

図  軸物鍛造 （.20$678 

図  工程の改善 （.20$678 

図  鍛造工程の例

- 13 -

図  自動化プレスライン工程図 （（株）放電精密加工研究所）
工程の一例であり，サーボプレスの制御性の良さを利用す

2VDNDGD . 0RUL . $OWDQ 7 *URFKH

特集号：サーボプレスによる金型・成形技術の最前

3&,53$QQDOV  

る一つの技術として期待できる．
 プレス加工の ,7 化にサーボプレスが最大のツールとな線，型技術  ると期待されている．図  は，二段サイクロイドの鍛造全自動ラインである  ．工法が半密閉冷間鍛造であること



特集号：最新サーボプレスの理論と実際，素形材，  

から素材の重量管理が重要であり，加工前に全数素材の重量を測定し，重量に応じプレス側にデータを送るしくみに西真弘：型技術  

なっている．鍛造工程では変形速度に伴う被加工物の温度

,VKLNDZD7,VKLJXUR7<XNDZD1*RWR7
&,53$QQDOV  

上昇を防ぐために加工速度コントロールを行い，スライドの平行制御，下死点制御などで高精度な製品を鍛造してい9)進んでいく．全ての項目がデジタル化された情報となって

阿部英嗣，後藤貴充，湯川伸樹，石川孝司：第 66 回
塑性加工連合講演会講演論文集,(2015), 516.

る．その後は研削，バリ取り，洗浄，計測・検査，梱包と10) 前野智美，小坂田宏造，森謙一郎：塑性と加工，  

おり，それをどう生かすかが重要である．

．まとめ

11) 阪口稔：0(7$/)250，  


安藤弘行：第  回鍛造実務講座テキスト，  

 日本のオリジナル技術であるサーボプレスは，今後の金秀英：第  回塑性加工シンポジウムテキスト

用し，付加価値の高い製品を生み出すための武器として活有馬達男：素形材  

用したい．産官学の益々の連携を期待する．

坂口製作所資料0) 技術大賞資料：KWWSVZZZM,7 化や $, 化に対してデータ処理，情報処理の点からもい 

ろいろな可能性を持っており，これを新しい製品開発に活IPDRUMSMLJPIJPIBJ

参考文献
VHLKLQJDL\RXSGI

小特集号：サーボ技術の拡大と実用化：塑性と加工，



論文集  

小特集号：サーボプレスの動向：塑性と加工，  山岡良祐，湯川伸樹，石川孝司，山田幸浩，野田拓也，三吉宏治平成  年度塑性加工春季講演会講演  

サーボプレスの現状と展望：第  回塑性加工シンポ
ジウムテキスト，日本塑性加工学会，  - 14 -